264 



agua ficticia asi obtenida, obra ni mas ni menos como la de mar 

 nalural. 



El mar libre r ontione elementos de coiiservacion que desapa- 

 recen en los ensavos de laboralorio; consislen en una canlidad 

 DOtable de acido caibcinico, cuando absorbida, cuando exhalada 

 en las vegetaciones submarinas que crecen de preferencia en 

 ciertas rocas y particularmente en las piedras de losdiques, y 

 por ultimo en las concrcciones conchiferas , como las que abun- 

 dan en el diquc de Argel. 



Se concibe que cuando las gangas d los morteros son de tal 

 naluralcza que no se dejen atacar hasta pasados meses de pug- 

 nar contra la accion salina, podra ser esta impotente si en el 

 entretanto ban podido intervenir los elementos conservadores. 

 Esto fortifica la conclusion de la eflcacia de los ensayos de labo- 

 ratorio, y resulta mas y mas probadoque en cwilexquier obras de 

 fdbrica hechas en el mar, se piieden emplear las gangas puzold}ncas 

 y los morteros hidrauUcos que esten reconoddos por escelentes en 

 aqua dulcc, sin otra preraiidon en caso quereveslir los macizos con 

 vna cubieita inatacablc alpaso de irlos conslnniendo. 



La dificultad verdadera se reduce a la miinera de componer 

 gangas 6 morteros capaccs de desafiar desmidos a la inmersion 

 inmediata, cuando la indole de las obras la prescribe, 6 a la in- 

 mersion al cabo de cierto tiempo, como en el caso de piedras 

 destinadas a diques. No seria lal vez imposible llegar a apreciar 

 quimicaraente la aptitud 6 ineptitud de taJ 6 cual puzolana para 

 uno u otro de ambos casos; pero serian tan graves las conse- 

 cuencias del mas minimo error, que no sera cuerdo fiarse nunca 

 en este punto en las promesas de una analisis quimica. Habra 

 que recurrir siempre a ensayos, y al efeclo da Vicat los consejos 

 siguientes: 



La prueba mas dura a que se puede sujetar una puzolana 

 consiste en la inmersion inmediata de su ganga compuesfa con 

 una cal grasa, sin desecbarla basta haberla ensavado con diver- 

 sas proporcioncs de dicba cal viva, y de 10 a 20 partes por 

 400 de puzolana; ganga hay que se destruye con 20 de cal , y se 

 manliene con 15 6 10. — Debera darse a las piedras de ensayo la 

 forma de una semi-csfera sentandola sobre su base, 6 de una 

 mitad de cilindro rcdondeado por sus estremos senttindolo sobre 

 su scccion rectangular; y basta que el diamelro sea de 5 6 a lo 

 sumo de 10 centimetros.— La duracion de los ensayos es punto 



i 



